Indium. 159 
von dem Glase abtrennen, während ein Theil fest daran 
haftet und nur durch Auflösen in Säuren davon getrennt 
werden kann. Die abgelösten Theile schmelzen unter 
Cyankalium zu einem Regulus zusammen, wobei jedoch 
ein kleiner Theil des Metalls in Staubform an dem Bo- 2 
den des Tiegels haften bleibt. Bei der Reduction des 
Oxyds durch Wasserstoffgas wird in dem Gasstrome 
etwas von dem Metalle verflüchtigt, denn das austretende 
Wasserstoffgas brennt mit schön blauer Flamme, die im 
Spectroskop die blauen Indiumstreifen sehr gut zeigt. 
Wird dieses Wasserstoffgas durch vorgeschlagene ver- 
dünnte Säure geleitet, so findet sich in dieser eine kleine 
Menge Indium, ohne dass sich jedoch die blaue Färbung 
der Flamme des austretenden Gases verliert. Durch 
Erhitzung der Glasröhre, durch welche das indiumhaltige 
Wasserstoffgas zieht, wird keine Abscheidung des Indiums 
bewirkt. Das Metall ist weiss, heller als Zinn, dem Silber 
sich nähernd. Es ist äusserst weich und sehr ductil und be- 
hält seinen Metallglanz in der Luft und im Wasser. Sein 
spec. Gewicht wurde bei zwei Körnern von 327 und 343 
Milligramm zu 7,11 und 7,147, bei einem ausgedehnten 
Blättchen von 415 Mgrm. zu 7,277 bei 20,400. gefunden. 
Sein Schmelzpunct ist ungefähr der des Bleis. Auf der 
Kohle vor dem Löthrohre schmilzt es leicht, treibt mit 
metallisch glänzender Oberfläche, färbt die Flamme blau 
und giebt in der Wärme einen dunkelgelben, in der Kälte 
einen hellgelben Beschlag, der sich mit dem Löthrohre 
schwierig forttreiben lässt. Glasflüsse werden von dem 
. Oxyd nicht gefärbt. Mit Borax geflattert, entsteht ein 
graues Email, mit Phosphorsalz und Zinn erhält man 
eine graue Perle. 
In Chlorwasserstoffsäure und Schwefelsäure löst sich 
das Indium in der Kälte sehr langsam, erwärmt schnel- 
ler unter Wasserstoffgasentwickelung auf. In Salpeter- 
säure löst es sich auch in der Kälte und bei Verdün- 
nung leicht. 
Aus den sauren Lösungen wird das Oxydhydrat durch 
Ammoniak und durch Kali vollständig gefällt, der Haupt- 
unterschied von Zink und Cadmium. Dasselbe ist rein 
weiss, sehr schleimig, lässt sich aber leicht auswaschen. 
Weinsäure verhindert die Fällung vollständig. Das Oxyd 
ist in der Wärme, unmittelbar nach dem Verschwinden 
der Glühhitze, braun und geht bei der Abkühlung durch 
 Orangegelb, immer heller werdend, in blasses Strohgelb 
über. 
